5ù LABORATOIRE D'ÉTUDES DE LA SOIE 
cet intervalle, son influence sur le pouvoir hygroscopique est 
négligeable, comme l'avait du reste déjà constaté Th, Schloe- 
sing ], 
Pouvoir hygroscopique de la ramie 
A AM 'EIGNÉE ET BLANCHIE . 
SOIE GRÈGE | Det AUS BEA ce RAMIE 
| 
JAUNE DÉCORTIQUÉE 
| " 
TRES BLAX( BLANC MOINS BLANC] MOYENNES 
a — a, PE PS PR, D 
Poids Humidité! Reprise | Poids Humidité! Poids {Numidité| Poids |Momidité| Humidité} Reprise | Poids |lumidité| Reprise 
353,9 
256,0 
357,9 
260,4 
140,9 
#44,2| 9,7 7 ; : g, ï | 122,0 
146,1 , £ 30,7 6 : 7,9 | 122,8 
147,9 5 ei 6: c 24,5] 8.2 | 123,1 361,9 
454,0 à 3,< 3: 9,< 26. 9,6 | 125,1 268,8 
162,3 À 5,3 St: à : 126,11 10,0 | 10,3 | 11,4 | 374.0 
> © 180% =» 
En examinant les chiffres contenus dans le tableau, on arrive 
aux conclusions suivantes : 
19 La quantité d’eau absorbée par la fibre dépend de son 
état physique : la ramie blanchie est moins hygroscopique que 
la ramie décortiquée. 
20 Le pouvoir hygroscopique de la ramie est moins grand 
que celui de la soie grège placée dans les mêmes conditions. La 
“ramie blanchie absorbe de 2 à 3 %, de moins que la soie, la 
ramie décortiquée n'en absorbe en moyenne que 4/2 % de 
moins. 
30 Dans des conditions normales, c’est-à-dire lorsque la 
soie renferme 9,9 % d’eau, ce qui correspond à une reprise 
de 11 %,, la ramie blanchie renferme 7,4 %, d’eau, et la ramie 
décortiquée 9,3 % d’eau. 
Les reprises correspondantes qui représentent la quantité 
d'eau qu'il faut ajouter à 100 de fibres sèches pour obtenir une 
fibre humide ayant cette teneur d'humidité seraient donc : 
Pour rémie blañchier: 20 CR RES 
Et pour la ramie décortiquée . . . : . 10 
1 Th. Schloesing Fils; Etude sur les propriétés hygroscospiques de diverses ma- 
tières textiles { Bull. Soc. d'Encouragement pour l'industrie nationale 1893). 
ea 
